Plastomère
# Plastomère

Un plastomère est un polymère linéaire (ou un matériau macromoléculaire) qui, sous l’action d’une contrainte, peut subir une déformation élastique accompagnée d’une déformation plastique (permanente) (par opposition à un élastomère).

Les plastomères sont aussi une classe de copolymères d’éthylène, apparus sur le marché en 1991. Ces polyoléfines connaissent, comme le PEBDL, une importance croissante.

## Description

Les plastomères sont une classe de copolymères d’éthylène qui se situent entre le polyéthylène à basse densité linéaire (désigné par le sigle PEBDL, LLDPE en anglais) et les élastomères totalement $amorphes^,,$ ce qui explique l’étymologie du mot-valise « plastomère » (plastique-élastomère).

Ils sont obtenus par copolymérisation coordinative de l’éthylène en présence d’une α-oléfine supérieure (but-1-ène, hex-1-ène, etc.), par catalyse avec un $métallocène^,.$ La composition approximative en « comonomère » oléfine varie typiquement de 10 à 30 % (taux $massiques)^,,$ ce qui permet de produire des matériaux de caractéristiques très différenciées. Il est ainsi possible de synthétiser des plastomères de densité variant approximativement de 0,860 à 0,910. Comparés au PEBDL, les plastomères présentent un module de flexion, une résistance à la traction et un point de fusion plus faibles ; ils montrent un allongement (pouvant dépasser 800 %) et une ténacité plus élevés.

## Classement en fonction de la densité

Le tableau ci-dessous montre un classement (non exhaustif) de polyoléfines en fonction de la densité (c’est-à-dire du taux de cristallinité). Les polyoléfines présentent des densités très faibles, avec des valeurs inférieures à l’unité. Elles flottent dans l’eau.

| Densités | Types de polyéthylène et ses copolymères |
| - | - |
| < 0,880 | Structure totalement amorphe |
| 0,860 - 0,960 | Structure linéaire |
| 0,863 - 0,910 | Plastomères |
| 0,86 - 0,89 | POE (élastomères polyoléfine), d’après certains auteurs |
| 0,89 - 0,91 | POP (plastomères polyoléfine), d’après certains auteurs |
| 0,880 - 0,900 | ULDPE (Ultra Low Density PE en anglais, ultra basse densité linéaire) |
| 0,900 - 0,915 | VLDPE (Very Low Density PE, très basse densité linéaire) |
| ~0,915 - ~0,935 | mPEBDL (grade obtenu par catalyse avec un métallocène) |
| 0,915 - 0,935 | Structure ramifiée : PEBDr (radicalaire) |
| ~0,935 - 0,945 | PEmd (moyenne densité, linéaire) |
| 0,945 - 0,960 | PEHD (linéaire) |
| 1,020 | Structure totalement cristalline (extrapolation) |
